system: [SYSTEM]

user: 2. 电化学阻抗技术在锌电积阳极中的应用 锌电积是湿法炼锌的重要工序之一，从电积电耗和阴极产品质量等方面考虑，阳极材料扮演着重要角色，国内外都普遍从阳极出发改善性能，也有少数研究从阴极入手。铅基阳极材料做为电解、电积等湿法冶金行业有着广泛应用的材料，其表层含电催化活性良好、耐腐蚀性强的复合材料 [ 13 ] 。 2.1. 传统阳极 目前电积锌普遍使用铅银阳极，其工艺简单且研究较为充分。我们可以利用电化学阻抗技术来监测铅银阳极在不同制造方式、不同银含量、有无添加剂条件下的电化学特征参数变化，并根据这些特征判断阳极性能等问题。有研究认为改变阳极银含量和阳极制造方式可以改善传统阳极性能。周松兵等 [ 14 ] 在研究铸造Pb-Ag阳极与电沉积Pb-Ag阳极性能对比时，应用EIS技术在硫酸锌电解液体系中对两种铅银合金阳极进行了连续测试，根据等效电路图拟合得到的电沉积阳极的溶液电阻和电荷传递电阻均小于铸造阳极，得知电沉积Pb-Ag阳极抑制PbSO 4 膜生长的能力要强于铸造Pb-Ag阳极，经过电积锌实验测得电沉积阳极比铸造阳极的析氧反应电位下降了约50 mV，由此可知电沉积Pb-Ag阳极表面氧化膜更致密均匀、更稳定。王帅等 [ 15 ] 研究了不同Ag含量的Pb-Ag阳极在硫酸锌电解液体系中的电化学性能。实验用不同Ag含量的Pb-Ag电极做电化学阻抗测试，由图1中曲线都呈现半圆状态可知控制步骤为电荷迁移控制。随着银的含量逐渐增加，铅银合金阳极的阻抗慢慢减小，电流效率在逐渐升高，与Pb-0.32%Ag阳极相比，Pb-0.8%Ag阳极的析氧过电位下降了170 mV。添加剂作为锌电积工业中重要的一部分，张启波等 [ 16 ] 研究了1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐对锌电积过程阳极析氧反应的影响。电化学阻抗结果表明在1.85~2.10 V电位范围内添加5 mg/L1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐， Pb-Ag阳极电阻值能大约降低50%。 锰元素对传统阳极性能的影响 锌电积电解液中一些杂质离子如镁、钙、锰等。这些杂质富集后会使电解液体系的阻值变大，尤其是镁。而体系中钙的含量高时容易形成共结晶造成管道堵塞，但锰的存在还起着保护铅阳极的作用 [ 17 ] ，其在阳极腐蚀前后的两个时期EIS特征存在显著差别，根据EIS谱的结果可以判断锰对铅阳极的具体影响。张伟等 [ 18 ] 在研究硫酸锌电解液体系中 MnO 4 − 对Pb-Ag阳极电化学行为的影响时，通过EIS测定得出如图2所示的极化电阻曲线图，发现 MnO 4 − 均能加速五组Pb-Ag阳极的钝化并减小腐蚀电流密度。G.Houlachi等 [ 19 ] 在研究Mn 2+ 对Pb-Ag阳极电化学性能影响的研究时，测量了Pb-Ag阳极在电解液中的EIS谱和极化电阻拟合值。从图谱和极化电阻拟合值得出了Mn 2+ 能提高Pb-Ag阳极极化电阻，加入Mn 2+ 后电极表面明显较之前没有加入时光滑。 2.2. 传统阳极改性 传统的铅阳极在使用过程普遍存在阳极析氧电位高、阳极易变形等问题。为了加强传统阳极的耐腐 图1. 不同银含量的铅银合金的阻抗图 图2. 电解液中含有 MnO 4 − 时，不同铅银电极的极化电阻图 蚀性和催化活性，研究者普遍都对阳极进行了合金化和表面改性处理，而EIS可以用来监测体系的溶液电阻、Warburg阻抗等电化学特征参数，并根据这些特征判断新型阳极的析氧活性和腐蚀情况等问题。徐瑞东等 [ 20 ] 通过对EIS参数的分析认为加入合金元素Sn能提高铅银阳极表面的导电性。钟晓聪等 [ 21 ] 采用EIS技术在硫酸锌体系下研究Pb-Ag和Pb-Ag-Nd阳极的析氧反应时，通过对阻抗谱的研究分析了氧元素的迁移过程，发现两种电极的析氧反应均受中间产物的形成和吸附控制，合金元素Nd起到了降低中间产物吸附阻抗的作用从而提高了析氧活性。 对传统的铅阳极表面改性即为铅基复合阳极，大部分研究者都将电催化活性好耐蚀性强的材料做为表层复合材料，M. Mohammadi等 [ 22 ] 在研究Pb-MnO 2 阳极与传统Pb-Ag阳极电化学性能对比时，采用EIS分析了这两种阳极，通过比较两种阳极在各电位下的阻抗值和容抗弧半径大小，发现复合阳极的析氧电位均要小于传统阳极约100 mV，其电化学催化活性要好于传统阳极。赖延清等 [ 23 ] 在用电化学阻抗技术探索其研发的Pb/Pb-MnO 2 反应机理时，从拟合的等效电路参数表1可以看出，溶液电阻R s 呈现与电位无关的常数值。反应电阻R ct 的值总体变化非常小，其受到电位的影响可以忽略不计，这就表明了电荷转移过程对反应阻抗影响不大。而吸附电阻R a 的变化相对较大，随着电位的增加呈现明确的指数下降趋势，这也就表明了析氧反应主要是受中间体形成和吸附的影响。 2.3. 非铅基复合阳极 从理论上来讲，任何一种导电物质都能做复合阳极基底，有学者 [ 24 ] 认为选用具有单向载流性质的金属最优，这类金属拥有更好的催化活性，其中研究较多的就是钛基和铝基复合阳极。 2.3.1. 钛基复合阳极 钛基复合阳极因其耐腐蚀性优良、不易变形、强度高，被称之为尺寸稳定阳极(DSA阳极)。由于EIS可以在很宽的频率范围内测量，可以得到更多电极电阻信息和界面信息，因此我们将其应用于DSA阳极的性能检测中。DSA阳极由钛基体和氧化物涂层构成，其氧化物包括IrO 2 、MnO 2 、SnO 2 、PbO 2 等 [ 25 ] 。有研究发现衬有贵金属IrO 2 的钛基复合阳极电催化活性较好 [ 26 ] 。P. Ramachandran等 [ 27 ] 通过EIS技术 Table 1 Equivalent circuit parameters for Pb/Pb-MnO2 according to the EIS spectra in ZnSO4 electrolyt Anodes Potential/V R s /Ω∙cm 2 R ct /Ω∙cm 2 R a /Ω∙cm 2 1.725 0.498 0.187 10.77 Pb/Pb-MnO 2 1.825 0.498 0.233 1.653 1.925 0.497 0.111 0.475 表1. Pb/Pb-MnO 2 电极在硫酸锌电解液中EIS各参数的拟合值 发现Ti/IrO 2 阳极在电积锌实验中的析氧电位比Pb-Ag阳极的降低了500 mV。为了降低阳极制作成本，也有研究者只用贱金属氧化物制备阳极表层。史艳华等 [ 28 ] 在研究SbO x + SnO 2 中间层对Ti/MnO 2 电极机能的影响时，用EIS分析了电积过程中电极的表面变化，经过对比发现Ti/SbO x + SnO 2 /MnO 2 电极的膜电阻R f 比Ti/MnO 2 电极的小了8.12 Ω/cm 2 ，反应电阻R ct 也远小于Ti/MnO 2 电极。这说明Ti/SbO x + SnO 2 /MnO 2 电极电催化活性要远高于Ti/MnO 2 电极。杨长江等 [ 29 ] 在研究PbO 2 纳米线阵列阳极在硫酸锌电解液中的电化学行为时，运用快速傅里叶交流阻抗技术获得了大量阻抗信息，通过对比不同电位下的阻抗信息，其发现钛基PbO 2 纳米线阵列阳极电位越高，阻抗越低。而在同等电位下，PbO 2 纳米线阵列钛基阳极阻抗远低于PbO 2 薄膜钛基阳极。 有研究 [ 30 ] 认为WC颗粒有改善钛基复合阳极电化学性能的能力。曹梅等 [ 31 ] 通过比较容抗弧的大小发现脉冲Pb-WC-PANI钛基复合阳极容抗弧曲率半径最小，其表面最易进行析氧反应。脉冲Pb-WC-PANI钛基复合阳极能有效降低能耗。 2.3.2. 铝基复合阳极 为了降低析氧电位和腐蚀速率，铝基复合阳极也是很多学者的研究方向。我们利用电化学阻抗技术可以实时的获取大量的阻抗数据，建立电极电化学反应的等效电路，并用拟合得到的参数深入探讨电极反应中的电催化活性等。陈步明等 [ 32 ] 在硫酸锌体系中研究不同的铝基复合α-PbO 2 电极上析氧反应动力学特征时，采用EIS并联合ZsimpWin软件进行等效电路拟合得表2。通过对C dl 的分析，估算出Al/cc * /α-PbO 2 /β-PbO 2 ( NO 3 − ) 的表面粗糙度最大，并通过膜电阻R f 的取值认为这几组铝基阳极的导电性均要好于钛基阳极。郭忠诚等 [ 33 ] 将铝棒铅合金复合阳极棒组装并焊接研制成新型栅栏型阳极板，经过EIS技术检测，该栅栏型阳极板导电性能显著提高，电流效率提高了约4%。 陆丽芳等 [ 34 ] 采用复合电沉积制备Al/Pb-WC-CeO/PbO 2 /MnO 2 时，利用EIS技术探索发现，当电流密度为3 mA/cm 2 时，所研制的复合阳极耐蚀性最好。杨海涛等 [ 35 ] 亦用该技术得到在电流密度为0.5 A/dm 2 时，其制备的Al/导电涂层/α-PbO 2 -CeO 2 -TiO 2 /β-PbO 2 -MnO 2 -WC-ZrO 2 复合阳极具有最小的电荷转移电阻。张永春及其课题组 [ 36 ] 在硫酸锌电解液中利用电化学阻抗的等效电路参数比较了极化24 h后Al/Pb-Sn、Al-Pb-WC和Al-Pb-Sn-WC的电荷传递阻抗，数据表明Al-Pb-Sn-WC拥有最小的电荷传递阻抗，具有最大的电化学活性。但上述电极均掺杂了WC固体活性颗粒，该类型颗粒存在分布不均匀的问题 [ 37 ] 。故张永春 [ 38 ] 在后续的研究中在甲基磺酸中制备Al/Pb-Ag(0.23wt∙%)阳极。电化学阻抗测试表明，随着时间的增加，Al/Pb-Ag(0.23wt.%)阳极的反应电阻减小，溶液电阻变化不明显。该电极与传统阳极相比存在明显优势。 2.4. 聚合物阳极 导电高聚物的发现和应用，为阳极材料的研发提供了新的思路。以聚苯胺为代表的导电高聚物具有优越的力学性能、电化学性能、独特的质子酸掺杂机制和稳定性使其成为研究者研究的重点之一 [ 39 ] 。由 Table 2 Equivalent circuit parameters for different PbO2 anodes according to the EIS spectra in ZnSO4 electrolyt Anodes R s /Ωcm 2 R f /Ωcm 2 C dl /μF·cm −2 Al/cc * (conductive coating)/α-PbO 2 0.1 9.28 491 Al/cc * /α-PbO 2 /β-PbO 2 ( NO 3 − ) 0.12 3.45 2431 Al/cc * /α-PbO 2 /β-PbO 2 (CH 3 COO − ) 0.09 42 486 Ti/cc * /α-PbO 2 /β-PbO 2 ( NO 3 − ) 0.15 26 418 表2. 不同PbO 2 电极在硫酸锌电解液中EIS各参数的拟合值 于电化学阻抗技术对研究对象表面状态干扰小，因此不会对高分子涂层造成损害，可以对高分子涂层进行多次测量。李发闯 [ 40 ] 在用等效电路图拟合PANI/Co 3 O 4 (5%)、PANI/Co 3 O 4 (10%)、PANI阳极电化学阻抗参数时发现，在硫酸锌体系中三者反应电阻R ct 相差较大，PANI/Co 3 O 4 (5%)的反应电阻R ct 最小，得出了PANI/Co 3 O 4 (5%)阳极在导电性和电化学性能上优于其他三者的结论。李具康 [ 41 ] 在对比硫酸锌体系下PANI阳极与PANI/B 4 C阳极的电化学阻抗图时，发现随着阳极材料中B 4 C含量的增加，图像曲率半径减小，电极的电催化活性增加，同时复合阳极的稳定性也在持续增加。朱维等 [ 42 ] 在研究不同的SDBS和CTAB复合乳化剂浓度对3，4-乙烯二氧噻吩/聚苯胺复合阳极的性能影响时通过在高频10，000 Hz，低频1 Hz下测得的电化学阻抗图谱发现容抗弧呈先减后增趋势，反应电阻变化趋势也与之相同，当复合乳化剂添加含量达到0.2 mol/L时，容抗弧半径比较小，阳极导电性比较好。